Ülier Calcytkrystalle mit Kernen, 



Hinzufügen von phosphorsaurem Natron und Ammoniak eine höchst 

 geringe Menge Magnesiasalz nieder, welche nicht gewogen wurde. 

 So wurden die nachstehenden Zahlen erhalten : 



Menge der angewendeten Substanz . . . 553 Mg. 



Der unlösliche Rückstand wog 5 Mg. 



An Eisenoxyd wurden erhallen 8 Mg.; dies 



entspricht 12 Mg. kohlens. Eisenoxydul 12 Mg. entspr. 5 Mg. Kohlensaure. 



An kohlens. Kalkerde wurden erhalten . . 534 „ „ 235 ,, „ 



Die Menge des Magnesiasalzes wurde an- 

 genommen zu 5 Mg., dieses entspricht 



2 Mg. kohlensaurer Magnesia .... 2 Mg. entspr. 1 Mir. Kohlensäure. 



Zusammen . . 553 Mg. „ 241 Mg. Kohlensäure. 



Dagegen bestimmte sich nach dem obigen Versuch die Mcage der 

 Kohlensäure zu 236 Mg. 



Auf Procente berechnet liefert dies die folgenden Zahlen: 



100-00 Procent. 



Das spec. Gewicht des braunen Calcites wurde mittelst des 

 Pyknometers bestimmt zu 2'80 bei 0° C. ; es wog nämlich die ange- 

 wendet Substanz 628 Mg., das hiedurch verdrängte Wasser 224 Mg- 

 Die Temperatur des Wassers war 17° C. 



Die Farbe des dunkelbraunen Minerals rührte also grössten- 

 theils von der J Procent betragenden Beimengung her, die von 

 einem schwarzbraunen Eisensilicat gebildet wurde. 



Man sieht aus dem Ganzen, dass in jener Spalte zuerst ein 

 verunreinigter Calcit abgesetzt wurde, später aber eine reinere 

 Substanz sich ausschied und die früher gebildeten Krystalle über- 

 zog, nach aussen eine von der des Kernes verschiedene Form an- 

 nehmend. 



Die bekannte Erscheinung an Krystallen , die in der Lösung 

 isomorpher Salze fortwachsen, ist der eben besprochenen ähnlich; 

 doch werden an der Form des Kernes und der Hülle so bedeutende 

 Verschiedenheiten wie 7? 3 und 4/2, — 2R und R nicht häufig 



